380 Zur Holzkunde. 
Wenn wahre Zerdrückung stattfindet, wird angenommen, dass 
der Widerstand derselbe ist, wie derjenige der Ausdehnung, inner- 
halb der Grenzen der Elastizität, obgleich bekannt ist, dass sich 
das nicht genau so verhält. Dieser Widerstand schwankt auch 
mit der Grösse des Durchmessers. 
Die folgenden Moduli von Druckfestiekeit sind die Resultate 
von Prüfungen mit Stücken, 2,54 Zentimeter im Durchmesser und 
5,08 Zentimeter lang. Hodgkinson fand die Druckfestiskeit von 
feuchtem Holz häufig weniger denn die Hälfte, wie von trockenem. 
Moduli der Druckfestigkeit in gleicher Richtung mit den 
Fasern. 
Kilogramm | Kilogramm 
auf den Quadrat- | auf den Quadrat- 
zentimeter. | zentimeter. 
Erle 422 bis 492 Ahorn 352 bis 422 
Esche 323,562 Mahagoni, spanisches 492 „ 562 
Buche HD2E 2633 Wintereiche AU 105 
‚Birke, amerikanische Ba 08 Lebenseiche, amerikan. 562 „ 703 
„ europäische SD Weisseiche, ® 587 „ 662 
Buchsholz O2 TUR! Birnholz 537 
Ceder al At Rote Kiefer Aa 
Kirschholz 352 „ 457 Weymouthskiefer 211 „ 422 
Kastanienholz 2803317, Gelbkiefer AH 
Ulme 562022103 Teak 42272 103 
Grünherz AB Wallnussholz, schwarzes 394 „ 492 
Hickory 562 „ 689 “ weisses Hal 
Lärche Dee Weide Zul, 
Akazie, falsche 527 668 Douglasfichte 647 „ 808 
Pockholz 562 675 
Ein Druck von 703 Kilogramm pro Quadratzentimeter macht 
in Weymouthskiefer einen Eindruck von 25 Millimeter, in Gelb- 
kiefer von 1 Millimeter und in harte Hölzer zu einer kaum be- 
merklichen Tiefe. 
- Die folgenden Moduli der Bruchfestigkeit sind bei Prüfungen 
von Hölzern in guter Beschaffenheit ermittelt worden. 
Kilogramm ' Kilogramm 
auf den Quadrat- || anf den Quadrat- 
zentimeter. h zentimeter. 
Esche 544 | Ceder, nordamerikanische 562 
Buche 635 Kastanienholz 492 
Birke, amerikanische 668 Ebenholz, westindisches 1055 
Buchsholz 598 | Ulme 562 
Ceder, westindische 562 Fichte von Neu-England 492 
